492 ETA 



Le mercure et le sel ammoniac ne sont pas strictement 

 nécessaires à la confection de l'or mussif : 8 onces d'étain. 

 dissoutes dans l'acide muriatique , précipitées par le carbo- 

 nate de soude et mêlées avec 4- onces de soufre, ont produit 

 à Bullion de bel aunim muswum ; mais celui-ci n'est pas 

 propre à augmenter les effets de la machine électrique ; ce qui 

 prouve que cette composition doit cette vertu au mercure qui 

 y est contenu dans le rapport de 6 à i , lorsqu'on le prépare 

 par le premier procédé. 



Kien-Mayer a fait connoître l'amalgame suivant, com- 

 posé de deux parties de mercure, une de zinc et une d'étain; 

 on fond le zinc et Tétain, on les mêle avec le mercure ; on, 

 agite le mélange dans une boîte de bois, intérieurement 

 frottée de craie, on le réduit en poudre fine. On l'emploie soit, 

 en poudre, soit mêlé avec de la graisse ; et les machines élec- 

 triques ont un effet prodigieux par ce moyen. 



L'amalgame d'étain est susceptible de cristalliser; le pro- 

 cédé qu'indique Sage , consiste à verser deux onces d'élain 

 fondu dans une livre de mercure; après avoir introduit ce 

 mélange dans une cornue , on lui fait éprouver un feu vio- 

 lent de cinq heures, au bain de sable. Il ne se dégage point 

 de mercure , l'étain se trouve cristallisé , et repose sur le 

 mercure qui n'a pas été combiné. La partie inférieure de cet 

 amalgame est composée de cristaux gris, brillans, en lames 

 carrées , amincies vers les bords , laissant entre elles des ca- 

 vités polygones. Chaque once d'étain retient, pour cristalli- 

 ser, trois onces de mercure. 



On emploie Tamalgame d'étain pour «^tower les glaces ou 

 les melire au tain. Pour cet effet, on place sur une table une- 

 feuille d'étain de la grandeur de la glace ; on verse dessus 

 du mercure qu'on étend avec une brosse ; on répand alors 

 beaucoup de mercure sur l'étain; il s'y établit, et forme une 

 couche de plus d'une ligne d'épaisseur > on fait glisser la 

 glace sur celte couche -, en la présentant par un des côtés , 

 et ayant l'attention de prerulre le niveau sous celui du mer- 

 cure, pour chasser les impuretés qui empêcheroient le par- 

 fait contact. On incline alors légèrement la table qui est mo- 

 bile sur un axe, et l'on charge la glace avec des poids qu'on 

 distribue également sur toute sa surface; on exprime ainsi 

 tout le mercure excédant , qui coul^j dans une rigole prati- 

 quée au bord de la table. Cette forte compression sert singu- 

 lièrement à rendre l'amalgame adhérent, et au bout dequel- 

 *iues jours on peut lever la glace. 



L'alliage métallique le plus fusible que l'on connoisse , esfc 

 un mélange de 7 parties de bismuth, 5 de plomb et 3. d'étain; 



